SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1916. 655 
des dilatabilités négatives, correspondant à des contractions réversibles par 
chauffe de la barre ainsi traitée. 
Mes premières mesures avaient porté sur des tiges amenées, à l’état fini, à 
un diamètre de 12™™, après des allongements atteignant respectivement 25, 
50, 75 et 100 pour 100. Or, au diamètre indiqué, l’écrouissage n’était certai- 
nement pas uniforme jusqu’au cœur des tiges; de plus, ignorant alors le fait 
qu’une chauffe très modérée püt modifier ibl tla dilatation de l’invar 
écroui, j'avais, pour accroître la stabilité, soumis les tiges à des chauffes 
d’une durée de quelques jours à 100°. Pour ces deux raisons, les phéno- 
mènes n'avaient pas été observés dans leur pureté; néanmoins, les abais- 
sement de dilatabilité mesurés alors avaient dépassé un peu 1,0.107*, 
et amené certains échantillons à une dilatabilité inférieure à 0,3.107*. 
La complexité des phénomènes et la petitesse des quantités à mesurer 
pour les élucider complètement m'ont obligé à un grand nombre d’expé- 
riences assez délicates, consécutives à des préparations industrielles effec- 
tuées dans des conditions bien précises. Les nouvelles recherches ont été 
faites, comme les précédentes, avec la collaboration, pour la partie métal- 
lurgique, des Aciéries d’Imphy, de la Société de Commentry-Fourchambault 
et Decazeville. 
Actions thermiques de fabrication. — Les tiges livrées par les aciéries sont, 
le plus souvent, laminées à chaud à une température voisine du rouge 
cerise, et refroidies à l’air sur le carreau; un échantillon ainsi traité sera 
dit à l’état naturel. C’est sur des barres ayant ce point de départ qu'ont été 
faites toutes les mesures du début de mes recherches. Toutefois, aprés 
avoir établi l’action des trempes, on pensa que le simple refroidissement à 
lair, à partir de la température du laminage, pouvait encore produire un 
peu de trempe, ou que même le laminage, poussé parfois jusque près du 
rouge sombre, laissait dans la tige des traces d’écrouissage, d'autant plus 
probables que la température de recuit des aciers au nickel est relati- 
vement élevée et voisine, pour l’invar, de 700°. 
Deux genres de traitements furent alors appliqués à des tiges à l'état 
naturel : un recuit de quelques heures à g00°, avec refroidissement à l'air, 
et un semblable recuit, avec refroidissement dans le four; enfin, des tiges 
ayant subi ce dernier traitement ont été réchauffées au four et refroidies à 
l'air. | 
L'action de la trempe fut ensuite examinée sur des barres rectangulaires 
de 24™m, des tiges de 12" et de 8™™ et des fils de 1", 65. 
Pour déterminer la dilatation d’un fil,-on le monte.sur un appareil com- 
